ANÁLISIS MICROGRÁFICO DE LOS ACEROS AL CARBONO 207 



esencialmente de los tratamientos caloríficos ó mecánicos sufridos 

 por la pieza, ó de la presencia de una impureza. El intervalo que los 

 granos dejan entre sí puede ser rellenado por un «cemento» de 

 solidificación posterior á la de los granos. Si se tiene una placa 

 bruñida de acero dulce, es fácil hacer aparecer los contornos de los 

 granos por uno de los métodos siguientes : 



'1° Por ataque : se sumerge la placa por algunos segundos y va- 

 rias veces si fuese necesario en la tintura de yodo oficinal, se seca 

 después de cada inmersión hasta que las puntas aparezcan negras 

 quedando blanca la ferrita. El ácido azótico á dos por rail puede 

 obrar del mismo modo, pero se corre el riesgo de dejar sobre la ferrita 

 una capa de óxido que da por sus diferencias de espesor todos los 

 matices del recocido. 



2° Por bruñido en bajo relieve. Después de una fricción prolon- 

 gada sobre pergamino húmedo impregnado de rojo, la ferrita ad- 

 quiere al principio un perfecto bruñido se disgrega superficial- 

 mente y luego vuelve á pulirse, apareciendo la red conectiva por 

 la desnivelación mutua de los granos bruñidos al mismo tiempo 

 que por su relieve propio. El bruñido-ataque conduce más rápi- 

 damente al mismo resultado, pero sin que la ferrita se coloree 

 porque la capa de óxido se gasta durante el bruñido por el perga- 

 mino. 



. 3° Por deformación mecánica. Basta dar un martillazo sobre un 

 borde de la sección bruñida, para producir una desnivelación de 

 los diferentes granos por el deslizamiento de unos sobre otros. Pero 

 en este caso el fenómeno es más complejo : ciertos granos presentan 

 uno ó más sistemas de estrías paralelas que podrían provenir de 

 deslizamientos, en el interior de los granos, á lo largo de los planos 

 de clivaje en la pasta cristalina, sea como fuere, esta última cues- 

 tión no ha sido aún dilucidada y su estudio está á la orden del 

 día. 



Estos métodos nos han revelado la existencia de granos, de los 

 cuales sólo hemos podido ver las secciones producidas por el plano 

 de preparación. ¿Cómo puede ponerse en evidencia la naturaleza 

 cristalina de su substancia? Si siguiendo el ejemplo deM. Heyu, 

 de Berlin, se hace un ataque valiéndose del Cu, CF, 2(NH^) Cl en 

 solución diluida, se ve, después de haber quitado, por un ligero 

 frotamiento, la capa de cobre precipitado, que los granos han sido 

 corroídos, produciendo figuras de corrosión análogas á las que 

 daría la corrosión de una sal de simetría cúJDica. 



